664 RECHERCHES EXPERIMENTALES 



matière solide qu'on y a incorporée, et enfin à la nature de 

 la surface sur laquelle l'application des huiles ou delà pein- 

 ture a été faite. Les circonstances atmosphériques étaient les 

 mêmes pour les expériences d'une même série ; la seule cause 

 qui ait pu agir d'une manière accidentelle sur les expé- 

 1 j. 



Le 3 février 1845. N° 1. Blauc de ploml> (céruse) (*). N° a. Blanc de plomb de Lille (*) 



Le 7 février. 

 Le i5. 



Le 22. 



Le 3o mars. 

 2 e couche. 



Les deux tiers de la 

 surface de la toile 

 qui avaient reçu une 

 couche le 3 février 

 en reçurent une se- 

 conde le 3i mars. 



Le 7 avril. 



Le i5. 



Le 28. 



3* couche. 



La moitié de la sur- 

 face de la toile qui 

 avait reçu deux cou- 

 ches de peinture en 

 recul une troisième 

 le 2 mai. 



Le 5. 



Le 7. 



Le 29. 



Le 3o. 



Peinture préparée avec : gi 



Huile de lin pure 10,0 



Iïlauc de plomb i5,â 



Ce mélange avait toutes les qualités 

 désirables pour l'usage auquel il était 

 destiné. 



11 Fut appliqué sur une toile prépa- 

 rée à l'huile de lin -+- de l'huile de lin 

 rendue siccative parla lilharge -+- du 

 blanc de plomb. 



Peinture inégalement sèche. 

 Parfaitement sèche. 



t* couche parfaitement sèche. 



La 3° couche parfaitement sèche. 



Huile de lin pure 10,0 



Blanc de plomb de Lille 1 8,5 



Id. 



Peinture parfaitement sèche. 

 Idem. 



2 e couche parfaitement sèche. 



La 3 e couche parfaitement sèche. 



(*) 1 grammes de blanc de plomb ont été dissous sans résidu par l'acide 

 azotique étendu. 



